通过溶胶-凝胶法制备了TiO2粉体和掺杂Ce3+的TiO2粉体(Ce3+与Ti4+物质的量的比分别为0.1％、1％和10％).通过X射线衍射仪(XRD)和荧光光谱仪(PL)对制备的样品进行表征.探讨Ce掺杂对TiO2晶型生长的影响和Ce掺杂TiO2对TiO2激子发光荧光强度和激发光光响应范围的影响.结果表明:500℃煅烧可得到结晶度良好的锐钛矿二氧化钛晶体,Ce掺杂抑制了锐钛矿晶型的生长;提高煅烧温度可促进晶型的生长,在800℃煅烧Ce掺杂的TiO2样品可得到结晶度完整的锐钛矿晶体.荧光光谱确定了二氧化钛激子发光的激发光范围为200～290 nm.对比Ce掺杂后的荧光光谱可知:Ce掺杂二氧化钛后提高了激子发光的光响应范围,达到了340 nm,而且随着Ce掺杂量的增加,TiO2激子发光的荧光强度逐渐降低且发射峰位置发生了红移.
溶胶-凝胶 二氧化钛 铈掺杂 激子发光